— 580 — 



ina, data la loro posizione, dopo che il punto che li rappresenta è stato toc- 

 cato dal lato rd (fig. 3) del triangolo di tre fasi, essi vengono toccati dal 

 lato Dd: allora l'intera quantità di cristallo (Br) scompare, l'equilibrio 

 toma ad essere Invariante, il liquido abbandonala curva 0 3 0'e, seguitando 

 a separare D, si porta sulle curve univarianti 0 2 0 , 0'O, a seconda che ap- 

 partiene rispettivamente al campo De0 3 D oppure DeO'~D. 



Giunto il liquido su queste curve, esso separa, oltre a D, rispettiva- 

 mente il solido A o il cristallo misto della serie ts , e si porta in 0 dove 

 finisce di solidificare separando A , D ed s. 



Circa la fine della solidificazione dei miscugli compresi nel quadrilatero 

 rtO'D — i quali abbiamo visto che dànno tutti origine ad un liquido che 

 perviene in O r — basta notare che i miscugli del triangolo Drt sono com- 

 presi nel triangolo dei solidi che dà origine insieme al triangolo di tre fasi 

 D/O' al punto invariante 0', e quindi debbono finire di solidificare in 0', 

 mentre i miscugli del triangolo D^O', dopo una fermata in 0' ove ha luogo 

 la reazione 



liquido + cristallo r = cristallo D + cristallo t , 



seguitano a solidificare lungo la O'O perchè la loro posizione è tale che, 

 prima che il liquido si esaurisca nel reagire, l' intera quantità di r presente 

 è scomparsa, e l'equilibrio torna ad essere univariante. Perciò il liquido origi- 

 natosi segue la linea O'O separando D e un cristallo misto della serie st, 

 e quindi i miscugli del triangolo Bft terminano di solidificare prima di ar- 

 rivare in 0, venendo essi toccati dal lato di corrispondenza solido -solido 

 del triangolo di tre fasi che dà origine alla falda elicoidale della superficie 

 di solidificazione che si estende al di sopra del triangolo J)st. I miscugli del 

 triangolo DO'/ dànno origine a liquidi che pervengono in 0 , dove com • 

 pletano la solidificazione separando A,D,s. 



I miscugli del campo O'tsOQ' , dopo aver separato primariamente un 

 cristallo della serie Cs, pervengono sulla linea di equilibrio univariante 00': 

 i miscugli del triangolo fts terminano di solidificare separando secondaria- 

 mente D e un cristallo misto della serie ts , senza giungere in 0 , e i miscugli 

 del campo O'fsOO' pervengono, con separazione secondaria di D e di un 

 cristallo misto della serie ts , in 0, dove finiscono di solidificare separando 

 i solidi A , D , s. 



I miscugli del campo OsOfi giungono sulla curva di equilibrio mono- 

 variante OjO separando primariamente un cristallo misto della serie Cs, e, 

 dopo aver separato secondariamente A ed s, terminano di solidificare in 0 

 separando A , D ed s . 



I miscugli del campo 0 3 0'00 2 separano primariamente D , secondaria- 

 mente D ed A , oppure D e un cristallo misto della serie ts a seconda che 



